( 799 ) 



» On peut admettre que la courbe à 20° donne à peu de chose près, 

 pour les champs inférieurs à 45o unités, la première partie du tracé de 

 cette courbe limite. 



» Pour faciliter les explications nous distinguerons dans une des courbes 

 trois parties : une portion initialedont nous venons de parler, une dernière 

 portion pour laquelle l'intensité d'aimantation est presque constante, quel 

 que soit le champ; enfin une portion qui sert à raccorder les deux autres. 

 Pour la courbe de 601°, par exemple, la portion initiale est relative aux 

 champs inférieurs à 4o unités, la portion intermédiaire suit jusqu'à un 

 champ voisin de 4oo unités; de 400 à i3oo l'intensité d'aimantation est 

 presque constante. A 740° et pour des températures supérieures à celle-là, 

 la dernière portion a disparu. 



» A partir de 7,56° et jusqu'à 1370° les courbes ne sont plus que des 

 droites passant par l'origine. Cela signifie que pour les températures supé- 

 rieures à 756° le fer a un coefficient d'aimantation constant (pour des 

 champs magnétisants compris entre aS et i3oo unités). 



» Le fer passe donc progressivement de l'état de corps ferro-magné- 

 tique à l'état de corps faiblement magnétique à coefficient d'aimantation 

 constant. 



» La fig. 1 se rapporte à des expériences faites avec un autre échan- 

 tillon de fer dans le but de préciser autant que possible la forme de la 

 courbe !=/( H) aux températures voisines de son changement d'allure. 



Fig. 3. 



» A 737", 3 (expériences non représentées sur la figure) I augmente 

 progressivement de 22 à 24 pour des champs variant de 7 à 90 unités. Les 

 courbes doivent passer par l'origine et y avoir un point d'inflexion. On voit 

 alors nettement, d'après les expériences faites à 737°, 3 et à 740", 5 et 744°. 

 que l'on doit avoir une augmentation très rapide de I pour les champs 

 faibles suivie d un changement de direction absolument brusque. La quan- 

 tité ( T-j-r ) doit passer nécessairement par un maximum pour un champ 



G. R., 1894, 1-' Semestre. (T. GX.VUI, N« 15.) 



io3 



